[Gl] Die nutzbaren Minerallagerstätten Westmäbrens, 413 



Schiefer-Bruchstücken; dann speciell die im Saigergesenk I 

 östlich in 80 m Tiefe unterhalb des Gesenklagers angefahrenen 

 Breccien, bestehend aus Bruchstücken eines früher grapliitischen, 

 nun stark gebleichten und gequetschten G rau wackens chief e r s, 

 gemengt mit nussgrossen, eckigen Bruchstücken weissen Quarzes, 

 worin zahlreiclie band- bis kopfgrosse Knollen und Butzen von 

 Siderit eingehüllt lagern. 



Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass fast alles Eisen 

 bei Quittein ursprünglich im Garbo n atz u st an de aus 

 seinen Lösungen gefällt wurde und dass der Siderit in 

 den oberen Horizonten des Quitteiner Bergbaues bis 

 b2 m mittlerer Tiefe gänzlich der G e s t e i n s m e t a m o r- 

 phose zum Opfer gefallen ist, und nur in grösseren Teufen 

 haben sich die oben erwähnten spärlichen Sideritreste bis heute 

 erhalten. Jedenfalls waren die erwähnten Processe vom Kopf der 

 Schichten her, und zwar nur bis zu einer gewissen, von der s üb- 

 te rr an en Wassercirculation abhängigen Teufe in Thätigkeit. 



Der Quitteiner Siderit, soweit derselbe von der Metamorphose 

 unberührt geblieben, ist fast niemals frei auskrystallisirt, vorwaltend 

 derb, von grosser Cohärenz, in krystallinisch feinkörnigen bis dichten, 

 theilweise mit Thonschlamm verunreinigten Varietäten, ferner in 

 warzenförmigen, traubigen und stalaktitischen Aggregaten, seine Farbe 

 ist grünlichgrau, rauchgrau bis weiss, in Folge beginnender Zersetzung 

 glanzlos, matt, undurchsichtig, verwittert deshalb an der Luft in auf- 

 fällig kurzer Zeit zu Limonit. Die Limonitisirung erfolgt von den 

 Structurflächen aus gegen die Mitte der Sideritmasse fortschreitend. 

 (Siehe Textfigur 4.) 



Die chemische Analyse ausgewählter H a n d s t u f e n 

 ergah folgende procentische Zusammensetzung des Quitteiner Siderits : 



Eisenoxyd 54-97 f38-48 Fe) 



Zinkoxyd i'OO {O'^l Zn) 



Thonerde ...... 4*05 



Kalkerde 1-09 



Kieselerde 5'84 



Phosphorsäure ..... 0270 (Ol 19 P) 



Glühverlust ..... . 3005 



97-27 



Das Mangan und Bariumsulfat scheint nicht bestimmt und 

 dürfte das Fehlende auf lOO^/o auf diese letzteren Bestandtheile zu 

 rechnen sein. Dagegen ist das Zinkoxyd nicht nur im Limonit, sondern 

 auch im Siderit nachgewiesen und dürfte dasselbe in letzterem als 

 isomorphes Carbonat, im ersteren als Hydroxyd vertreten sein, welche 

 aus der Oxydation der in den Sideritgrauwacken eingesprengten Zink- 

 blende hervorgegangen sind. 



Der Zinkgehalt wird bei Verhüttung der Quitteiner Limonite 

 insofern unangenehm, als sich dicht unterhalb der Gicht der Hoch- 

 öfen eine nicht geringe Menge Zinkschvvamm ansammelt, welcher 

 dann von Zeit zu Zeit ausgebrochen werden muss; im anderen Falle 



